NBR 9690
Mantas de polímeros para impermeabilização (PVC)
Especificação Origem: 22:004.04-001/1988 CB-22 - Comitê Brasileiro de Isolação Térmica CE-22:004.04 - Comissão de Estudo de Materiais Elastoméricos e Termoplásticos NBR 9690 - Polymer (PVC) blankets for waterproofing - Specification Descriptor: Waterproofing Palavra-chave: Impermeabilização 2 páginas
ASTM D 2240 - Rubber property - durometer hardness, test for DIN 53370 - Testing of plastic films; determination of the thickness by mechanical feeling
Os termos técnicos utilizados nesta Norma estão definidos na NBR 8083.
Esta Norma fixa as condições exigíveis às mantas de polímeros calandradas ou extrudadas, destinadas à execução de impermeabilização, para serem aplicadas sem contato com materiais asfálticos. Como polímero, para efeito desta especificação, entende-se o policloreto de vinila (PVC).
4.1 As mantas devem ser planas e de bordas paralelas com espessura uniforme. 4.2 Devem ser impermeáveis, resistentes à umidade e não modificar seu volume em contato com água. Devem resistir ao envelhecimento, ao ataque de microorganismos, aos álcalis e ácidos eventualmente presentes em águas pluviais, às águas agressivas do subsolo e resistir a perfurações por grãos de areia. 4.3 Não devem modificar suas características físicas quando sujeitas a temperaturas na faixa compreendida de 0°C a 70°C. Não devem apresentar bolhas, rachaduras e devem manter sua uniformidade. 4.4 As emendas das mantas de PVC, serão feitas de forma a garantir soldagem perfeita, sem danificar as mantas. As faixas de superposição das mantas nas emendas deverão ter no mínimo 4 cm.
Na aplicação desta Norma é necessário consultar: NBR 6565 - Elastômero vulcanizado - Determinação do envelhecimento acelerado em estufa - Método de ensaio NBR 7462 - Elastômero vulcanizado - Determinação da resistência à tração - Método de ensaio NBR 8083 - Materiais e sistemas utilizados em impermeabilização - Terminologia ASTM D 792 - Specific gravity and density of plastics by displacement, tests for
f) alongamento na ruptura à tração: . . Devem vir em rolos firmemente bobinados e bem acondicionados num invólucro adequado. .12 MPa. c) durante a aplicação da manta.longitudinal . não deve ser menor do que 90% do valor nominal. .168 h.4 Para tanto devem ser obedecidas as condições indicadas nas seções 6. A amostra deve ser de no mínino 1 m² de modo que contenha uma emenda executada nos depósitos e/ou na obra. A estocagem dos rolos na obra deve ser indicada pelo fabricante e em local protegido da incidência dos raios solares.5. .80 ± 5.2 A espessura da manta.transversal . devem ser livres de defeitos visíveis.1.longitudinal . d) identificação do polímero (infravermelho)PVC. das bordas das mantas.Cópia não autorizada 2 NBR 9690/1986 5 Condições específicas As mantas devem apresentar as seguintes características: a) espessura da manta .máx.7 Imediatamente após a extração.mín. . deve ser retirada uma amostra e realizado a série de ensaios mencionados no Capítulo 5. que não prejudiquem as características dos rolos das quais forem extraídas. no sentido do comprimento. beiras serrilhadas ou de corte não reto e devem satisfazer aos Capítulos 4 e 5. 6.8 As amostras são submetidas aos seguintes ensaios constantes da Tabela. e).6 e 6.6 As amostras são extraídas.mín.Ensaios Espessura Densidade Dureza Shore A Identificação do polímero Tensão de ruptura.250%. 6.0 mm. .1. NBR 6565 Até que se publique norma brasileira sobre o assunto.60 N. . .mín. de tal modo. 6. como por exemplo.transversal . preferencialmente.5 Para cada 1000 m² de manta. e f) não devem sofrer alterações superiores a 20% em relação ao valor inicial. h) envelhecimento por exposição em estufa .mín. 6.mín. Em caso contrário todo o lote será rejeitado. . 6.7. em qualquer ponto.1 As mantas quando recebidas na obra. rasgos. Nota:As características mecânicas do material após envelhecimento constante nas alíneas c). 6. com circulação forçada de ar a 70°C. Tabela . na ordem em que se realizar a extração e devidamente identificadas com o lote ao qual pertencem.mín. 6. g) carga de ruptura à tração na emenda (corpo-de-prova tipo I da NBR 7462) . b) massa específica relativa .12 MPa. b) nos depósitos da obra. estas amostras são numeradas. c) dureza Shore A . alongamento na ruptura e carga de ruptura à tração Envelhecimento em estufa (A) DIN 53370(A) ASTM D 792 . 6. furos.Método A-1(A) ASTM D 2240/64 T(A) Infravermelho NBR 7462 6 Inspeção 6. e) tensão de ruptura à tração: . . 7 Aceitação e rejeição As amostras representativas de um determinado lote devem obedecer às condições gerais e específicas mencionadas nos Capítulos 4 e 5.250%.40 kg/cm3.3 As amostras para efeito de ensaios podem ser extraídas: a) nos depósitos do fabricante.